Jurnal Reaksi (Journal of Science and Technology) Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 17  No.1,  Juni 2019 ISSN 1693-248X

## PENYISIHAN ION LOGAM Fe PADA AIR GAMBUT MENGGUNAKAN
ADSORBEN ARANG AKTIF KULIT SINGKONG
Elia Rosita 1 *, Halim Zaini 1 , Reza Fauzan 2
1,2 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Lhokseumawe Jl. Banda Aceh-Medan Km. 280,3, Buketrata, Aceh 24301 Email : eliarosita.lsm1997@gmail.com

## ABSTRAK
Arang aktif dapat dibuat dari berbagai macam bahan baku  salah satunya adalah kulit singkong karena kulit  singkong  memiliki  kandungan  karbon  sebesar  59,31%.  Salah  satu  pemanfaatan  arang  aktif adalah sebagai adsorben arang aktif pada pemurnian air gambut. Pada rancangan percobaan,  sebagai variabel  tetap  digunakan  berat  adsorben  arang,  yaitu  sebesar  50  g,  ukuran  partikel  10  mesh  dan volume  adsorbat  digunakan  10  liter,  laju  alir  4  liter/menit.  Variabel  bebas  waktu  adsorpsi  0;  30;  60; 90; 120;  180;  240  menit  dan  jenis  adsorben:  aktivasi  fisik  dan  aktivasi  kimia  (H 2 SO 4 5N  dan  NaOH 5N).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  adsorpsi  logam  Fe  dipengaruhi  oleh  waktu  dan  aktivator. Model  kinetika  adsorpsi  memenuhi  kinetika  pseudo  orde  dua  terjadi  pada  waktu  180  menit  untuk aktivasi  fisika  sebesar  0,05228  mg/g,  aktivasi  kimia  H 2 SO 4 0,5  N  0,09199  mg/g  dan  aktivasi  kimia NaOH  0,5  N  0,11298  mg/g.  Persen  masa  penyisihan  Fe  tertinggi  untuk  aktivasi  fisika  33,25%, aktivasi kimia dengan H2SO4 5N 80,20% dan aktivasi kimia dengan NaOH 5N 52,55%.
Kata Kunci : Arang Aktif, Kulit Singkong, Fe, Model Kinetika, Persen Penyisihan

## ABSTRACT
Activated  charcoal  can  be  made  from  various  kinds  of  raw  materials,  one  of  which  is  cassava  skin because cassava peel  has a carbon content  of 59.31%. One  of the uses of  activated charcoal is as an adsorbent in peat water purification. In the experimental design, as the fixed variable used the weight of the  charcoal adsorbent, which  is equal to 50 g, the particle size  is 10 mesh and the  volume  of the adsorbate is used 10 liters, the flow rate is 4 liters / minute. Free  variable adsorption time 0; 30; 60; 90;  120;  180;  240  minutes  and  the  type  of  adsorbent:  physical  activation  and  chemical  activation (H2SO4 5N and NaOH 5N). The results showed that the adsorption of Fe was influenced by time and activator. Adsorption kinetics model fulfills second-order pseudo kinetics occurred at 180 minutes for physical activation of 0.00607 mg / g, chemical activation H2SO4 0.5 N 0.00455 mg / g and chemical activation  of  NaOH  0.5  N  0.13567  mg  /  g.  The  highest  percentage  of  Fe  removal  time  for  physical activation is 45.29%, chemical activation with H2SO4 is 18.49% and chemical activation with NaOH 5N is 90.25%.
Keywords : Activated charcoal, Cassava skin, Fe, Kinetics, Percent Allowance
Jurnal Reaksi (Journal of Science and Technology) Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 17  No.1,  Juni 2019 ISSN 1693-248X

## PENDAHULUAN
Air  berawa  memberikan  kondisi untuk  terjadinya  penimbunan  sisa-sisa bahan organik. Air rawa gambut merupakan  air  yang  telah  terkontaminasi oleh  bahan-bahan  organik  yang  ada  di dalam  tanah.  Adapun  ciri-ciri  air  rawa gambut  yaitu  berwarna  merah  kecoklatan, berasa asam, mempunyai derajat keasaman yang rendah (pH 3-5) dan bau  nya kurang sedap dan kandungan organic nya tinggi. Kualitas air rawa gambut sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh karakteristik daerahnya  seperti  tekstur,  tumbuhan  yang hidup  di  atasnya,  kelembaban  humus  dan lain sebagainya (Sanjaya dkk, 2013). Pengambilan  air  gambut  itu  sendiri  Jln. Len Desa Jungka Gajah.
Air  gambut  secara  umum  tidak memenuhi  persyaratan  kualitas  air  bersih yang distandarkan oleh Departemen Kesehatan  RI  melalui  PERMENKES No.416/  MENKES  /PER/IX/1990.  Salah satu  teknologi  alternatif  yang  dapat diaplikasikan  adalah  metoda  adsorpsi. Adsorpsi  diketahui  merupakan  teknologi yang paling effesien untuk menghilangkan zat organik, warna, bau, dan minyak. Salah satu  tantangan  dari  teknologi  adsorpsi adalah  pemilihan  alternatif  adsorben  yang ekonomis dan efisien untuk meminimalisir biaya  operasi  di  negara  berkembang (Elystia dkk, 2016).
Salah  satu  adsorben  yang  memiliki kemampuan  adsorpsi  yang  besar  adalah arang  aktif.  Kemampuan  adsorpsi  arang akan  meningkat  apabila  arang  terlebih
dahulu daktifkan. Aktivasi adalah perlakuan  terhadap  arang  yang  bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan  ikatan  hidrokarbon  atau mengoksidasi molekul permukaan sehingga  arang  mengalami  perubahan sifat, baik sifat fisika atau kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh  terhadap  daya  adsorpsi  (Jatu Taufiq Swastha, 2010).
Keaktifan  daya  menyerap  dari karbon  aktif  tergantung  dari  jumlah senyawa  karbonnya.  Daya  serap  karbon aktif  ditentukan  oleh  luas  permukaan partikel.  Dan  kemampuan  ini  dapat menjadi  lebih  tinggi,  jika  karbon  aktif tersebut  telah  dilakukan  aktivasi  dengan faktor bahan-bahan kimia ataupun dengan  pemanasan  pada  temperatur tinggi.  Dengan  demikian,  karbon  akan mengalami  perubahan  sifat-sifat  fisika dan  kimia.  Karbon  aktif  yang  berwarna hitam,  tidak  berbau,  tidak  berasa  dan mempunyai  daya  serap  yang  jauh  lebih besar  dibandingkan  dengan  karbon  aktif yang  belum  menjalani  proses  aktivasi (Ariyani dkk, 2017)
Penelitian  ini  difokuskan  pada pembuatan  adsorben  arang  aktif  dari  kulit singkong  dengan  aktivasi  fisik  (dikukus) serta  pengaktifan  dengan  NaOH  dan H 2 SO 4 .  Hasilnya  dibandingkan  dengan adsorben  arang  aktif  tanpa  aktivasi. Dengan  penelitian  ini  diharapkan  dapat memanfaatkan arang kulit singkog menjadi kombinasi,  sehingga  dapat  mengurangi dampak  pencemaran  lingkungan  akibat pembakaran kulit singkong yang sembarangan.
Jurnal Reaksi (Journal of Science and Technology) Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 17  No.1,  Juni 2019 ISSN 1693-248X

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan Kulit singkong, Air  Gambut, Aquadest, NaOH  0,5  N, H 2 SO 4 0,5 N, Iodin 0,1 N, Kalium  iodida, Amilum 1%, Na 2 S 2 O 3 0,1 N.
Alat  yang  digunakan  Seperangkat  Alat Adsorpsi Kolom, Atomic  Absorption Spectrofotometer  (AAS)  AA-7000, Oven, Kertas saring, Beaker Glass 100 dan 1000 ml,  Erlenmeyer  100  ml,  pH,  TDS  meter, Turbidity  meter,  Timbangan  Analitik, Stopwatch, Panci.
Pembuatan Adsorben dari Kulit

## Singkong
Dikupas  terlebih  dahulu  kulit singkong  dari  kulit  luarnya,  kemudian dicuci  kulit  singkong  tersebut  dengan menggunakan  air  bersih  dan  dipotong
kecil-kecil  menyerupai  batang  korek  api. Lalu  kulit  singkong  yang  telah  dipotong akan  dikeringkan  dibawah  sinar  matahari selama  2  hari.  Kulit  singkong  yang  telah kering  dibakar menggunakan tungku dengan  suhu  yaitu  300°C  selama  5  jam. Arang  kulit  singkong  ditumbuk  kemudian diayak  untuk  mendapatkan  ukuran  10 mesh.  Hasil  ayakan  ditimbang  dan dipisahkan sebanyak 100 gr untuk dijadikan adsorben tanpa aktivasi.

## Proses Adsorpsi
Proses  adsorpsi  dalam  kolom tunggal  dengan  diameter  kolom  6,35  cm dan  tinggi  kolom  kondisi  kosong  38  cm. Masing-masing  adsorben  dimasukkan  ke dalam  kolom  adsorpsi  sebanyak  50  gr adsorban  aktifasi  fisik  (AF),  dimasukkan ke  dalam  kolom  selanjutnya  dilakukan pengambilan  dan  pengumpulan  data.
Dengan  cara  yang  sama  dilakukan  juga untuk  50  gr  adsorban  aktifasi  dengan H2SO4 dan 50 gr adsorban aktifasi dengan NaOH 5 N.
Penelitian
dilaksanakan di laboratorium Operasi Teknik Kimia
Politeknik  Negeri  Lhokseumawe  dengan variabel  tetap  ukuran  partikel  (10  mesh), laju  alir  4  liter/menit,  volume  adsorbat  10
liter,  suhu  operasi  suhu  kamar  30 0 C. Variabel  bebas waktu kontak (adsorpsi) 0; 30;  60;  90;  120;  180  dan  240  menit. Variabel  terikat  konsentrasi  adsorbat  yang tersisa  dalam  larutan  (ppm),  konsentrasi adsorbat  yang  terserap  (ppm),  kapasitas adsorpsi (mg/g), persen (% ) atau efisiensi penyisihan.

## Analisa Logam Fe
Analisis sampel hasil pengumpulan
data dianalisa menggunakan metode instrumentasi dengan alat Spektrofotometer  Serapan  Atom  (SSA) berdasarkan  lampu  katoda  Fe  dengan panjang  tertentu  dan  data  hasil  analisa dilakukan pengolahan data dan pembahasan.

## Kinetika Adsorpsi
Kinetika  adalah  studi  tentang  laju dan mekanisme dimana satu jenis
(keadaan)  dikonversikan  ke  keadaan  lain.
Untuk  mengetahui  laju  dan  mekanisme dari adsorpsi ion logam terhadap adsorben, Perilaku  adsorpsi  dapat  dipelajari  dengan berbagai pendekatan teori diantaranya:

## Model kinetika pseudo orde 1
Menurut  Lagergren  (1898)  persamaan kinetika  orde-pertama  dinyatakan  seperti pada persamaan
𝑑𝑞𝑡 𝑑𝑡 = 𝑘 1 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)
..................................................................
(1)
Jurnal Reaksi (Journal of Science and Technology) Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 17  No.1,  Juni 2019 ISSN 1693-248X
Dengan : k : konstanta kinetika adsorpsi
(L/menit) qt :  jumlah  adsorbat  terserap  per  unit massa adsorben pada waktu t (mg/g) qe :  Jumlah  adsorbat  terserap  per  unit massa  adsorben  pada  kesetimbangan (mg/g) Integrasi  pada  kondisi  qt  =  0  s/d  qt  =  qt dan  t  =  0  s/d  t  =  t  dari  persamaan  diatas diperoleh  bentuk  persamaan  linier  orde satu berikut: Ln  (qe  –  qt)  =  ln  qe  –  k 1 t ................................................ (2)
Parameter qe (mg/g) dan k1 (.min-1) dapat dihitung dari plot ln (qe –qt) versus t. Model kinetika pseudo orde 2 Menurut Ho dan McKay (1999),
persamaan  orde  satu  Lagergren  dapat dimodifikasi menjadi persamaan:
𝑑𝑞𝑡 𝑑𝑡 = 𝑘 2 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) 2
............................................................... (3)
Integrasi  pada  kondisi  qt  =  0  s/d  qt  =  qt dan  t  =  0  s/d  t  =  t  dari  persamaan  diatas
diperoleh  bentuk  persamaan  linier  orde dua berikut:
𝑡 𝑞𝑡 = 1 𝑘2 𝑞 𝑒 2 + 𝑡 𝑞𝑒
..................................................................... .. (4)
Parameter  qe  (mg/g)  dan  k2  (g/mg.min) dapat dihitung dari plot t/qt versus t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  metode  penyisihan logam  berat  yang  terlarut  dalam  air  ,yang efektif dan efisien adalah metode adsorpsi. Metode  ini  dapat  menggunakan  bejana atau tanki  dengan  sistem  pengadukan  atau tanpa  pengadukan  dan  menggunakan sistem  kolom  baik  beroperasi  secara kontinu maupun diskontinu kolom tunggal, dua kolom, multi kolom. Jika dibandingkan sistem bejana dengan sistem kolom, maka sistem kolom jauh lebih baik dibandingkan  dengan  sistem  bejana  atau tanki.  Perbedaannya  antara  lain  terletak pada  ukuran  partikel  adsorben  yang digunakan.  Sistem  pengadukan  ukuran partikelnya  dapat  lebih  kecil  sedangkan sistem  kolom  terutama  bergantung  pada ukuran  partikel  lebih  besar  tergantung pada ukuran filter dan laju alir.
Karakteristik adsorben yang digunakan  kadar  air  10,31%  (Fisik); 10,21%  (NaOH);  19,22%  (H 2 SO 4 )  ;  kadar abu  6,30%  (Fisik);  6,57%  (NaOH); 11,34%  (H 2 SO 4 )  ukuran  partikel  10  mesh dan  daya  serap  terhadap  iod  723,33 (Fisik);  774,09  (NaOH);  761,4  mg/g (H 2 SO 4 ).

## Pengaruh  Aktivasi  terhadap  Efisiensi Penyisihan Ion Logam Fe
0 20 40 60 80 100 0 200 400 Ef es ie n si ( % ) Waktu (menit) AF AK NaOH AK H2SO4
Jurnal Reaksi (Journal of Science and Technology)

## Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 17  No.1,  Juni 2019 ISSN 1693-248X
Gambar 1. Grafik Efisiensi Penyisihan Ion Logam Fe
Gambar  1.  menunjukkan  bahwa persentase  Fe  yang  tersisihkan  semakin lama waktu semakin meningkat.
Persentase  penyisihan  logam  besi  juga berbeda  dengan  tiap  jenis  aktivasinya karena  berdasarkan  dari  konsentrasi  awal yang  berbeda.  Tujuan  dari  aktivasi  untuk membuka permukaan pori-pori yang masih tertutup  oleh  bahan-bahan  organik  yang terkandung dalam kulit singkong, sehingga Fe  yang  terdapat  dalam  adsorbat  mudah masuk  ke  dalam  pori-pori  adsorben,  maka kemampuan  menyerap  menjadi  tinggi. Penyerapan  tertinggi  untuk  adsorben  kulit singkong  dengan  aktivasi  fisik  33,25  % untuk  adsorben  yang  diaktivasi  kimia (NaOH) 52,55 % dan untuk aktivasi kimia (H 2 SO 4 ) 80,20 %.

## Persamaan  Kinetika  Adsorpsi  Pada Proses Penyerapan Ion Logam Fe
Gambar 2. Kinetika Orde 1 Ion Logam Fe
Gambar 3. Kinetika Orde 2 Ion Logam Fe
Dari  Gambar  2  dan  3  dapat  dilihat bahwa  model  kinetika  yang  sesuai  untuk adsorpsi  ion  logam  Fe  menggunakan adsoben  arang  aktif  kulit  singkong  yaitu persamaan  kinetika  adsorpsi  Lagergren orde  1  dengan  nilai  R 2 terbaik  0,944  pada adsorben  yang  aktivasi  kimia  H 2 SO 4 . Sedangkan  nilai  R 2 terbaik  pada  model kinetika  orde  2  yaitu  0,839  pada  adsorben yang diaktivasi kimia H 2 SO 4 . Oleh karena dari  kedua  model  kinetika  adsorpsi tersebut, persamaan  model kinetika orde 2 yang lebih sesuai karena nilai R 2 nya lebih mendekati 1.
Gambar  4.  Hubungan  Waktu  terhadap TDS (mg/L)
y = -0.0198x - 2.9512 R² = 0.8794 y = -0.0034x - 2.1812 R² = 0.9324 y = -0.0076x - 2.3864 R² = 0.9449 -8 -6 -4 -2 0 0 100 200 Ln (QE -QT) waktu (menit) AF AK NaOH AK H2SO4
y = 4.8621x + 5770.1 R² = 0.408 y = 3.7775x + 3371.9 R² = 0.258 y = 8.503x + 1495.2 R² = 0.8394 0 2000 4000 6000 8000 0 100 200 t/q t Waktu (menit) AF AK NaOH AK H2SO4
0 50 100 150 200 250 0 100 200 300 TD S (m g/L ) Waktu (menit) A. Fisik A.Kimia (H2SO4) A.Kimia (NaOH)
Jurnal Reaksi (Journal of Science and Technology)

## Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 17  No.1,  Juni 2019 ISSN 1693-248X
Gambar  5.  Hubungan  Waktu  terhadap Kekeruhan (NTU)
Yang  dimana  gambar  4.  menunjukkan bahwa  semakin  lama  waktu  yang  berjalan dalam  proses  adsorpsi  maka  jumlah  total zat  pada  yang  terkandung  dalam  air menurun,  meskipun  tidak  mengalami penurunan  yang  signifikan.  Penurunan TDS  tertinggi  yaitu  pada  proses  adsorpsi dengan  adsorben  yang  aktivasi  kimia H 2 SO 4 ,  hal  ini  terjadi  karena  adsorben yang  telah  mampu  mengikat  lebih  banyak padatan  yang  terkandung  dalam  air gambut.
Dan  pada  gambar  5.  menunjukkan bahwa  semakin  lama  waktu  adsorpsi  yang berjalan  maka  kekeruhan  pun  semakin menurun.  Hal  ini  karena  semakin  lama waktu  maka  semakin  banyak  pula  jumlah koloid yang bersinggungan dengan adsorben  arang  aktif.  Sehingga  adsorben arang  aktif  semakin  banyak  menahan koloid tersebut.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapatkan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Waktu operasi berpengaruh
terhadap penurunan ion Fe,
efesiensi  penyisihan  logam  Fe
aktivasi fisik pada kondisi optimum terjadi padawaktu operasi 240  menit,  aktivasi  kimia  NaOH pada waktu operasi 240 menit dan aktivasi  kimia  H 2 SO 4 pada  waktu 180 menit.
2. Perbedaan  jenis  perlakuan  aktivasi berpengaruh  terhadap  kadar  abu, kadar  air  dan  daya  serap  iod, karbon  aktif  yang  dihasilkan  kadar abu  antara  6,30%  -  6,57%  dimana standar  SNI  maksimum  10%  dan kadar  air  antara  10,31%  -  10,21% dimana  standar  SNI  maksimum 15%  dan  daya  serap  iod  pada aktivasi fisik sebesar 723,33 mg/gr, aktivasi kimia NaOH sebesar 774,09  mg/gr  dan  aktivasi  kimia H 2 SO 4 sebesar 761,4 mg/gr dimana standar SNI maksimum 750 mg/g.
3. Kinetika  adsorpsi  air  gambut  yang mengandung logam berat Fe berlangsung sesuai dengan permodelan  Lagergren  Ho  dan Mckey  kinetika  pseudo  orde  dua secara  berurut  adsorben  karbon aktif yang diaktivasi secara aktivasi fisika  dan  aktivasi  kimia  dengan H 2 SO 4 0,5N dan NaOH 0,5N.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhadiarto, S. (2010). Pengaruh pemanfaatan  limbah  kulit  singkong dalam  pembuatan  pelet  ransum unggas .J.  Tek.  Ling ,  Vol.11,  Hal. 127-138.
Anggriawan Ade, S. E. (2015). Penyisihan kadar  logam  Fe  dan  Mn  pada  air gambut dengan pemanfaatan Geopolimer dari Kaolin sebagai adsorben .Jom  FTEKNIK , Vol. 2 No.
1.
0 2 4 6 8 10 0 100 200 300 Kek eru h an (N TU ) Waktu (menit) A. Fisik A.Kimia (H2SO4)
A.Kimia
(NaOH)
Jurnal Reaksi (Journal of Science and Technology) Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 17  No.1,  Juni 2019 ISSN 1693-248X
Aris, H. M. (2015). The use of continuous system  processor  for  reducing  color and  turbidity  content  in  the  peat water.
Riau: Jurnal Online Mahasiswa .
Ariyani,  R.  A.  (2017).  Pemanfaatan  kulit singkong  sebagai  bahan  baku  arang aktif  dengan  variasi  konsentrasi NaOH dan suhu . Samarinda: Konversi, Volume 6 No. 1, 7-10.
Jasmal, S. a. (2015). Kapasitas adsorpsiarang  aktif  ijuk  pohon  aren (Arenga  pinnata)  terhadap  Pb 2+ . Makassar: Jurnal Sainsmat , Vol. IV, No. 1, halaman 57-66.
Laos  Etni  Landiana,  S.  A.  (2016). Pemanfaatan  kulit  singkong  sebagai bahan  baku karbon aktif .Jurnal  Ilmu Pendidikan Fisika , Vol. 1 No. 1, 32- 36.
Maulinda Leni, Z. N. (2015). Pemanfaatan kulit  singkong  sebagai  bahan  baku karbon aktif . Batam: Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 4:2, 11-19.
Permatasari  Rizqi  Anugrah,  K.  U.  (2014). Karakterisasi  karbon  aktif  kulit singkong (Manihot utilissima) dengan  variasi  jenis  aktivator .Jurnal Teknologi  Hasil  Pertanian ,  Vol.  VII No. 2, 70-75.
Pratiwi  Indah,  D.  S.  (2017).  Pemanfaatan limbah  kulit  singkong  (Manihot utilissima) dalam mempengaruhi kadar  Fe  dalam  air . Jakarta: Jurnal Universitas Satya Negara Indonesia ,
Vol. 10 No. 1, 52-58.
Purnawan Candra, M. T. (2014).
Penurunan  kadar  protein  limbah  cair tahu  dengan  pemanfaatan  karbon Bagasse  teraktivasi .J.  Manusia  dan lingkungan , Vol. 21 N0. 2, 143-148.
Rahmawati,  W.  A.  (2018).  Adsorpsi  air gambut  menggunakan  karbon  aktif dari buah bintaro .Chempublish
Journal , Volume 2 No. 2.
Setiyoningsih  Aprilliya Luki, I. D. (2018).
Pembuatan  dan  karakterisasi  arang aktif  kulit  singkong  menggunakan aktivator  ZnCl 2 .Jurnal  Kimia  Riset , Vo. 3 No. 1, 13-19.
Sutrisno,  H.  M.  (2014).  Pengolahan  air gambut  dengan  koagulan  cair  hasil ekstraksi  lempung  alam  desa  cengar menggunakan  larutan  H 2 SO 4 .JOM FMIPA , Volume 1 No. 2.
Widayatno  Tri,  Y.  T.  (2017).  Adsorpsi logam  berat  (Pb)  dari  limbah  cair dengan adsorben arang bambu aktif .Jurnal  teknologi  bahan  alam , Vol. 1 No. 1.
Zaini  Halim,  S.  M.  (2016).  Kinetika adsorpsi  Pb(II)  dalam  air  limbah laboratorium  kimia  menggunakan sistem  kolom  dengan  bioadsorben kulit kacang tanah. jurnal. umj.ac.id/index.php/semnastek.